( 2 92 ) 

 lave les cristaux à l'eau, et on les dessèche dans un courant d'acide carbonique, pour 

 éviter une oxydation qui se produit très aisément. 



» Les expériences ont toujours été faites sur 3 k s de matières. Elles ont comporté 

 deux séries bien distinctes : dans la première, je me suis servi d'aluminium en grains 

 fractionnés entre les tamis 20 et 3o; dans une seconde série, d'aluminium en poudre 

 fine, telle qu'on la trouve dans le commerce, mais préalablement lavée pour enlever 

 toutes matières grasses. 



» Voici les résultats généraux auxquels je suis arrivé : 



« i° Parmi les culots obtenus, un grand nombre deviennent très friables au bout 

 de fort peu de temps. C'est ainsi que tous ceux compris entre les expériences donnant 

 théoriquement Al c Mo et Al 3 Mo, abandonnés dans des conserves au laboratoire, se 

 sont transformés en poudre impalpable; 



» 2 Quelques culots se présentent sous une forme cristalline et, de plus, ne sont 

 pas attaqués par H Cl étendu. Ils sont donc constitués par une ou plusieurs combinai- 

 sons d'aluminium et de molybdène; 



» 3° Lorsque l'on emploie un mélange de poudre d'aluminium et d'acide molyb- 

 dique, il n'est plus nécessaire de se servir de la poudre d'allumage; il suffit de jeter 

 une allumette enflammée sur la surface du mélange. Cela est, d'ailleurs, vrai pour les 

 autres oxydes se présentant sous forme de poudre, notamment TuO 3 , SnO 2 , TiO 2 , etc.... 



» 4° Tous les culots traités, comme je l'ai dit, par MCI étendu, laissent un résidu 

 nettement cristallisé; 



» 5° Les résultats varient énormément avec le grain d'aluminium; 



» 6° Au cours de ces expériences, j'ai remarqué très souvent la présence de rognons 

 métalliques qui se forment à la surface de la masse. Ces rognons sont formés par des 

 agglomérats de cristaux provenant de combinaisons Al Mo, toujours plus riches en alu- 

 minium que la partie qui constitue le culot. 



» Je décrirai d'abord les diverses combinaisons que j'ai obtenues et leur 

 meilleur mode de production : 



» i° Le culot obtenu dans la réaction donnant théoriquement Al 1 Mo 

 laisse un résidu qui est la combinaison AlMo, que j'ai déjà isolée sous 

 forme de cristaux filiformes. D'ailleurs, toute la partie métallique est 

 formée par un agglomérat de cristaux ayant de très fortes dimensions, mais 

 qui ne peuvent être séparés de la masse. 



» 2 Le culot préparé dans l'expérience donnant théoriquement Al Mo et 

 faite avec Al en grains laisse des cristaux qui correspondent à la formule 

 Al 2 Mo. 



» 3° L'expérience qui donne théoriquement AlMo 3 laisse, quand l'on 

 emploie Al en poudre, un culot parfaitement cristallin qui n'est pas attaqué 

 par H Cl étendu et correspond à la formule AlMo 4 . 

 » 4° La réaction donnant théoriquement AlMo 5 fournit, quand on uti- 



